39 
vieles einfacher zu liegen als bei dem komplizierten System 
der Eisen- Kohlenstoff-Verbindungen mit seinen vielen Form- 
elementen. 
Bisher habe ich die Umwandlungen einiger Legierungen 
nach zwei Methoden untersucht: Zunächst ermittelte ich ihre 
magnetischen Umwandlungspunkte durch ballistische Messungen 
mittels des H o p k i n s o n’schen Schlussjoches. Gleichzeitig — in 
wechselnder Folge — bestimmte ich in einem Dilatometer den 
Verlauf der Längen-Änderungen dieser Bronzen bis zu 300°. 
Letztere Versuche wurden alsdann noch bis zu Temperaturen 
von 520—530° ausgedehnt. 
Ungleich emplindlicheralsdiedilatometrische ist die thermo- 
metrische oder kalorimetrische Methode; ihr verdanken 
wir auch auf dem Gebiete der Eisen-Kohlenstoff- Verbindungen 
unsere eingehendsten Kenntnisse. Es sollen daher auch in dieser 
Richtung Messungen vorgenommen werden, mit deren Vorbe- 
reitungen Herr W. Ge'bhardt im Physikalischen Institute zu 
Marburg bereits begonnen hat. Sodann hat sich noch Herr 
E. Heyn erboten, durch mikrophotographische Untersuchungen 
polierter, geätzter Schliffe weitere Aufklärungen zu verschaffen. 
Umwandlungen He usl er’scher Bronzen. 
Einer Untersuchung nach ballistischer und dilatometrischer 
Methode wurden 7 Heusler’sche Legierungen unterworfen; von 
diesen waren fünf reine Mangan-Aluminium-Bronzen , während 
die beiden anderen (M 8 und P 6) noch einen geringen Bleizusatz 
enthielten. Die untersuchten Körper haben folgende Bezeich- 
nungen und Zusammensetzung 1 ): 
1) Die in der Tabelle angegebenen Bestandteile der einzelnen Bronzen 
geben nur an g en äh e rt e Werte ; die genaueren Analysen sind noch nicht 
fertig gestellt, sie können daher erst in der ausführlichen Publikation mit- 
geteilt werden. Vgl. auch S. 10 Zeile 27 — 32. 
